\H W. Guertler. 



Krystallo bei jeder •je^'-eheiieii Temperatur miteinander im (ileichgewieht 

 stehen. Man nennt solche znsainmenjiehürijie Znsammensetznngen : konjn- 

 j^ierte I'hasen. Unterhalb des Punktes, wo die beiden Litinidusäste sich 

 schneiden, kann Schmelze nicht mehr be.stehen, denn sie ist jetzt sowohl 

 an (ioldkrystallen. wie an Xickelkrvstallen übersättigt und spaltet sich voll- 

 kommen in diese beiden Krystallarten auf. Bei dieser Temperatur (950°) 

 haben wir also einen Fall eines Gleichiiewichtes zwischen drei Phasen: 

 Schmelze, nickelhaltige Gohlkrystalle und goldhaltige Xickelkrystalle. Es ist 

 dies also ein nonvariantes Gleichgewicht. AVie jedes derartige Gleichgewicht 

 bildet CS die Grenze zwischen einem heterogenen Feld auf der einen 

 Seite (hier (iemenge der Schmelze mit je einer Krystallart) und zwei he- 

 terogenen Feldei-n auf der anderen Seite (hier Gemenge der gesättigten 

 festen Lösungen). Der Fall kann auch umgekehrt liegen, daß das eine 

 heterogene Feld olicrhalb und die beiden anderen Heterogenfelder unter- 

 halb liegen. 



Das Nickel erleidet noch eine Umwandlung. Es vermag in zwei 

 verschiedenen Krystallarten oder, wie man sich physikalisch-chemisch aus- 

 drückt, in zwei polymorphen Modifikationen zu existieren. Der Umwand- 

 !unL^spunkt wird durch Zusetzen des anderen Metalles (hier (iold) ebenso 

 beeinfluüt, wie weiter oben der Schmelzpunkt. Wir haben ein Feld fester 

 Lösungen von Gold in der bei höheren Temperaturen stabilen Modifikation 

 (sogenanntes 'i-Nickeli und ein anderes, in der bei tieferen Tempera- 

 turen beständigen Modifikation (sogenanntes -/.-Nickel). Zwischen beiden 

 Gebieten liegt das Heterogenfeld . in welchem die beiden verschiedenen 

 Modifikationen miteinander im (ileichgewieht stehen. Das Feld ist hier 

 sehr eng, so daLi in der Figur Bezeichnungen in demselben nicht ange- 

 bracht werden konnten. Die beiden Kurven, die es oben und unten be- 

 grenzen . und die den Kurven Liipiidus und Solidus bei der Schmelzung 

 respektive Krystallisatioü entsprechen, werden hier ,.Maior" und ..Minor" ge- 

 nannt. Die tiefste 'J'eniperatui'. die das Feld des ß-Nickels erreichen kann, 

 wird itcgeben duirli den Schnittpnidvt der Sättigungskurve gegenüber 

 (iold mit der Maioikurve, d. h. der Sättigungskurve gegenüber a-Nickel. 

 Beide Kurven schneiden sich bei ;'.20". wo sich demgemäjj das fi-Nickel 

 in nickelhalti}i(< Goldkrystalle und a-Nickelkrystalle .spaltet, welche weniger 

 (lold aufzunelimen vermögen als die [i-Nickelkrystalle. AViederum finden 

 wii- liiei' deshalb ein nonvariantes Dreiphasengieichgewicht (und zwar jetzt 

 zwischen iln'i Kiystallaileu), und wieder liegen oberhall) dieses (ileich- 

 gewichtes zwei verschiedene lieterogenfelder: das große Feld der he- 

 fero;^('iien «iemeufjc der gegenseitig gesättigten festen Lösungen von Nickel 

 in (iold und vcni (iold in .'i-Nickel und das ganz kleine .schon mehrfach 

 ei-wähnte Heterofienfeld zwischen den /.- und [i-Modifikationen. Unterhalb 

 liegt das lletero^'-enfeld <ler gesättigten festen Lösungen von Nickel in 

 (iold und von (iold iu a-Nickel. 



In l'i^'. !• ist. ein Metallj)aar behandelt, hei welchem schon im flüssiiicn 

 Zu.'ilunde die LM-geuüeitigc Mischbarkeit keine vollkonmiene ist. .Man sieht 



